— 745 — 



Dalle curve di raffreddamento appare che il punto di trasformazione di 

 KOH si abbassa dapprima rapidamente, tanto die per la miscela a circa 

 90° mol. % di KOH giace a 205°; poi, per tutte le altre miscele rimane 

 pressoché costante a questa temperatura. 



Sistema KOH - K J . 



L' ioduro potassico da me adoperato solidificava a 695°. Questa tempe- 

 ratura concorda pienamente coi punti di fusione dati dalla maggior parte 

 degli autori sopracitati: Ruff e Plato (loc. cit.) (705°). Kurnakow e Zem- 

 czuzny (loc. cit.) (693°), Huttner e Tammann (loc. cit ) (680°). 



La curva di cristallizzazione primaria è costituita da due rami, i quali, 

 scendendo dai punti di fusione dei due componenti s' intersecano in un punto 

 eutettico a circa 73 mol. °/ di KOH e alla temperatura di 250°. 



La trasformazione dell' idrato potassico avviene a una temperatura di 

 assai poco superiore a quella dell'arresto eutettico. 



Dalle curve di raffreddamento si può tuttavia cogliere con sufficiente sicu- 

 rezza l'inizio della trasformazione (vedi tig. 4 a , tav. 4 a ). 



Riassumendo, dai risultati termici ottenuti si conclude che l'idrato 

 potassico dà : 



col fluoruro, soluzioni solide in ogni rapporto; 

 col cloruro e col bromuro, soluzioni solide di due specie, con lacuna 

 di miscibilità; 



coli' ioduro, formazione di un semplice eutettico. 



Tabella III. 



Peso °/o 

 KOH 



Peso % 

 KBr 



Mol. °/o 



KOH 



Mol °/o 



KBr 



Temperature 

 ini/io 

 eristalli/./.azione 



Temperature 

 arresto 

 eutettico 



Durate 



in 

 secondi 



Temperature 

 trasformazione 

 KOH 



0.00 



100.00 



0.00 



100.00 



760 









2.50 



97.50 



6.94 



93.06 



680° 



270 



20 



190 



10.00 



90.50 



1 9.35 



80.65 



595 



295 



30 



190 



20.00 



80.00 



34.31 



65.69 



520 



300 



50 



195 



30.00 



70.00 



47.74 



52.26 



440 



305 



80 



205 



40 00 



60.00 



58.67 



41.33 



355 



305 



90 



205 



50.00 



50.00 



67.94 



32.06 



310 



300 



120 



195 



60.00 



40.00 



76.43 



23.57 



340 



300 



100 



195 



70.00 



30.00 



83.33 



16.67 



365-325 



280 



30 



195 



80.00 



20.00 



89.37 



10.63 



370-350 







205 



90.00 



10.00 



95.24 



4.76 



375 







230 



100.00 



00 



100.00 



0.00 



330 







265 



